{
    "protocol": "在容器内加入所述稀释单体，在搅拌状态下依次加入光引发剂、光‑热双固化树脂并搅拌溶解，再依次加入流平剂并搅拌，加入固化剂并搅拌均匀即得所述防雾涂料；其中，所述光‑热双固化树脂由二异氰酸酯与醇1反应得到预聚体1，再与醇2反应得到超支化树脂，将羟基丙烯酸酯单体与二异氰酸酯反应得到部分封端的预聚体2，最后将超支化树脂与预聚体2混合反应，得到光‑热双固化树脂；所述固化剂为热固型异氰酸酯固化剂，能够与光‑热双固化树脂中的羟基发生交联反应。亲水防雾涂料的合成包括以下步骤：首先，以具有亲水基团的高分子材料为主要成分，按相应比例添加稀释剂和其他助剂进行调配。根据固化方式，可以选择热固化或UV光固化。在热固化法中，需要将涂料体系加热至超过100℃以实现固化；而在UV光固化法中，涂料在紫外光照射下进行瞬间固化。为提高防雾和耐磨性，可以采用光‑热双重固化方法，结合使用亲水无机纳米粒子。将光‑热双固化树脂30‑70份、稀释单体20‑40份、固化剂5‑15份、光引发剂3‑5份，流平剂0.5‑1.0份分散混合，即可得到所述防雾涂料；具体包括以下步骤：在容器内加入所述活性稀释剂，在搅拌状态下依次加入光引发剂、光‑热双固化树脂并搅拌溶解，流平剂并搅拌，固化剂并搅拌均匀即得所述防雾涂料。250mL的三口烧瓶中加入44.46g (0.2mol) 异佛尔酮二异氰酸酯和0.09g (0.1wt%) 二月桂酸二丁基锡开启搅拌；另称取2.36g (0.02mol) 1,6-己二醇和32.0g (0.08mol) 聚乙二醇400，充分混合至完全溶解，转移至恒压滴液漏斗中，在室温下缓慢滴加至上述三口烧瓶中，滴完继续室温反应30min后，升温至70°C反应直至混合物的异氰酸酯基(-NCO)的含量达到理论值，得到亲水改性的预聚体1；然后加入26.83g (0.2mol) 三羟甲基丙烷继续反应直至异氰酸酯基(-NCO)的含量为零，得到超支化树脂。另取250mL三口烧瓶，向其加入11.11g (0.05mol) 异佛尔酮二异氰酸酯和0.016g (0.1wt%) 二月桂酸二丁基锡开启搅拌；另依次称取0.044g (0.262wt%) 对羟基苯甲醚，0.088g (0.525wt%) 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚以及5.8g (0.05mol) 丙烯酸羟乙酯，充分混合至完全溶解，转移至恒压滴液漏斗中，在室温下缓慢滴加至上述三口烧瓶中，滴完继续室温反应30min后，升温至70°C反应直至混合物的异氰酸酯基(-NCO)的含量达到理论值，降温得到预聚体2，加入上述超支化树脂继续反应直至异氰酸酯基(-NCO)的含量为零，得到光-热双固化树脂，干燥密封保存。"
}